Кристаллическая окись цинка, или природный минералъ цинкитъ, 

 была получена искусственно Муассаномъ и Сидо, въ электрической печи 

 при высокой температурѣ, и выдѣленіе кристаллической окиси цинка изъ 

 воднаго раствора при помощи водорода представляетъ совершенно новое 

 явленіе. 



Выдѣленные при 340° — 350° и давленіи около 350 атм. кристаллы 

 окиси цинка при разсыотрѣніи въ микроскопѣ, при не очень сильномъ уве- 

 личеніи, имѣютъ во многихъ мѣстахъ черныя съ металлическимъ блескомъ 

 вкранленія. 



При детальномъ изученіи этихъ вкрапленій, имѣющихъ кристалличе- 

 ское сложеніе, оказалось, что они преДставляютъ изъ себя кристаллы выдѣлив- 

 шагося цинка. Такіе же мелкіе кристаллы цинка выделились на внутренней 

 стѣнкѣ кварцевой трубки. Когда эти кристаллы были растворены въ соляной 

 кислотѣ, то было замѣчено выдѣленіе пузырьковъ газа, а при проиусканіи 

 сѣро водорода въ присутствіи уксусной кислоты былъ полученъ сѣрнистый 

 цинкъ. 



Были сдѣланы 20 различныхъ опытовъ дѣйствія водорода на азотно- 

 кислый растворъ цинка и всякій разъ можно было наблюдать выдѣленіе металли- 

 ческаго цинка, правда въ очень малыхъ размѣрахъ. Необходимо замѣтить, что 

 для температуры 350° — 340° необходимо брать не болѣе 20 куб. сантиметровъ 

 раствора въ приборъ проф. Ипатьева, имѣющаго емкость желѣзной трубки 

 въ 250 куб. с; иначе при объемѣ раствора въ 40 — 50 куб. с. очень легко 

 при малѣйшемъ перегрѣвѣ можетъ произойти взрывъ и сильная порча аппа- 

 рата. 



Сѣрнокислый цинкъ. При нагрѣваніи двунормальнаго раствора сѣр- 

 нокислаго цинка при 290° при давленіи водорода 250 атм. въ теченіе 5 ча- 

 совъ получаютъ кристаллы сѣриистаго цинка, не обнаруживающіе двой- 

 наго лучепреломленія. 



При растворены кристалловъ въ соляной кислотѣ, выдѣляется сѣро- 

 водородъ; иногда на этихъ кристаллахъ имѣются черныя съ металлическимъ 

 блескомъ вкрапленія, представляющая изъ себя, по всѣмъ вѣроятіямъ, кри- 

 сталлы металлическаго цинка. 



Кристаллическій сѣрнистый цинкъ, выдѣленный въ нашихъ опытахъ, 

 представляетъ искусственно полученную цинковую обманку, такъ какъ его 

 кристаллы принадлежать къ правильной системѣ. Полученный сѣрнистый 

 цинкъ можетъ быть примѣненъ для приготовленія ФОСФоресцирующаго 

 экрана въ приборѣ спжтарископѣ Вилліама Крукса, что было испытано 



